— 432 — 



per trasparenza. Esaminando all'ultramicroscopio con ingrandimento superiore 

 ai 700 diametri, si vedono delle particelle a contorno circolare, color giallo 

 aranciato, dotate di movimento Browniano molto vivace. Dopo 24 ore circa, 

 il Selenio precipita allo stato nero ; alla luce solare diretta questa precipi- 

 tazione avviene in pochi minuti. Appena comparsa la sospensione rossa, se 

 noi riscaldiamo il liquido nuovamente a 100°, la sospensione scompare e il 

 liquido ridiventa giallo trasparente per poi ritornare torbido in rosso di nuovo 

 verso i 60° circa. Si vede dunque che, coli' elevarsi della temperatura, le 

 particelle del Selenio disperso si scindono in altre più piccole, e tanto più 

 piccole quanto più elevata è la temperatura. La mancanza di mezzi oppor- 

 tuni mi ha impedito di seguire all'ultramicroscopio la diminuzione di dimen- 

 sioni delle particelle ; questa diminuzione, dal modo almeno col quale avviene 

 la scomparsa del torbidore, sembra avvenire con continuità. 



Operando allo stesso modo con la glicerina, si ottiene un liquido quasi 

 incoloro per trasparenza e leggermente bruno torbido per riflessione; raffred- 

 dato, rimane incoloro per trasparenza, mentre per riflessione assume un colore 

 bruno rossastro. All'esame ultramicroscopico, le particelle risultano all' incirca 

 della stessa grandezza di quelle del caso precedente; la soluzione però ha 

 una stabilità molto maggiore che può arrivare anche a parecchi giorni. 



5. Ho ricordato in principio che, fra i metodi di condensazione in uso 

 per la preparazione di sospensioni colloidali, vi è quello dell' idrolisi : si usa 

 in generale idrolizzare degli acetati, dei nitrati o dei cloruri, e la fase di- 

 spersa che così si ottiene è quasi sempre un ossido ( ) ). Ora è noto che i 

 seleniuri dei metalli alcalini sono facilmente idrolizzabili, e che nell' idrolisi 

 si libera del Selenio allo stato rosso ; il fenomeno è specialmente marcato 

 pel seleniuro di potassio, l'idrolisi del quale è completa. 



Ebbene, operando a grandi diluizioni, si possono facilmente ottenere con 

 questo semplice mezzo delle soluzioni di Selenio colloidale molto stabili e a 

 concentrazioni notevolissime: se si scioglie un grammo di seleniuro di po- 

 tassio in 100 di acqua, si ha un liquido rosso-bruno per trasparenza e per 

 riflessione; dopo pochi minuti si separa alla superficie del liquido stesso del 

 Selenio rosso, il quale forma sul vetro delle macchie rosse per riflessione e 

 bleu per trasparenza; dopo un'ora comincia a depositarsi sul fondo del Se- 

 lenio nero, e dopo 4 ore la soluzione è diventata incolora e tutto il Selenio 

 si è depositato sul fondo allo stato nero. Una soluzione al 5 per 1000 è, 

 appena preparata, rosso-bruna per trasparenza, color ceralacca per riflessione ; 

 dopo 4 ore è divenuta giallo-arancio per trasparenza e rossa per riflessione, 

 il Selenio si è depositato sul fondo in granuli neri contenenti qua e là delle 

 particelle rosse; dopo 24 ore la soluzione è incolora e tutto il Selenio pre- 

 cipitato. Una soluzione al 2 per 1000 è, appena preparata, opaca, rosso- 



( 3 ) Vedi The Svedberg, loc. cit. Tabella a pagg. 280 e 281. 



